圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準 JARI S 001（2004）
第1章 総 則（適用範囲）
第 1 条 この圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準（以下 「基準」という。
）は、容器保安規則（昭和 41 年通商産業省令第 50 号）（以下「規則」という。）第 3 条、第 6 条及び第 7 条に定める技術的要件を満たすべき技術的内容のうち、圧縮水素自動車燃料装置用容器であって、規則第 8 条第 1 項
第 9 号又は第 62 条に基づく刻印等において示された年月日の前日から起算して 15 年を経過した日又は 15 年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた日から充てんしないものとして製造された次の各号に掲げるもの（以下総称して「容器」という。）についてできる限り具体的に示すものである。
(1) ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の 125 %未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素
自動車燃料装置用複合容器（以下「VH3 容器」という。
）であって、フルラップ容器に限る。
(2) プラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器（以下「VH4 容器」という。
）（用語の定義）
第 2 条 この基準において使用する用語は、規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語については当該各号に定めるところによる。
(1) 組試験 容器検査において行う試験のうち、一定数量によって構成される組又は個々の容器ごとに行うもの(2) 設計確認試験 容器検査において行う試験のうち、組試験に先立ち同一の型式ごとに 1 回限り行うもの(3) 応力比 繊維が破断する応力を最高充てん圧力における繊維の応力で除した値(4) 最小破裂圧力 2 種類以上の繊維を使用し設計上荷重を分担しない種類の繊維がある場合にあってはイ及びロとし、それ以外にあってはイ及びハを満足する圧力
イ 最高充てん圧力の 2.25 倍以上の圧力
ロ 2 種類以上の繊維を使用し荷重を分担しない種類の繊維がある場合にあっては、設計肉厚から当該繊維を全て除去した肉厚を用いて算出した繊維の応力比が 2.25 を満足し、設計肉厚を用いて算出した繊維の応力が繊維の破断する応力となる圧力。ただし、当該除去した肉厚が胴部にあっては胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ及び胴部以外にあっては胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さに満たない場合にあっては、当該胴部の許容傷深さ及び胴部以外の許容傷深さを満たす肉厚まで設計肉厚から減じた肉厚を用いて応力比を算出するものとする。なお、最外層に繊維を含まない樹脂層がある場合にあっては、当該樹脂層を設計肉厚に含めてもよいものとする。この場合、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ又は胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さを当該樹脂層とした場合にあっては、応力比は設計肉厚を用いて算出してもよいものとする。（以下、この基準において同じ。）
ハ 胴部にあっては胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ及び胴部以外にあっては胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さをそれぞれ設計肉厚から減じた肉厚を用いて算出した繊維の応力比が 2.25 を満足し、設計肉厚を用いて算出した繊維の応力が繊維の破断する応力となる圧力。
(5) 設計破裂圧力 容器製造業者が容器の設計に用いる容器の破裂圧力(6) 型式 容器は、次に掲げる事項のいずれにも該当する範囲のものを一型式とする。
イ 容器（繊維及び樹脂を除く。）の材料は、同一の規格材料（第 3 条第 1 項第 1 号に定めるものをいう。
）、同一の同等材料（第 3 条第 1 項第 2 号に定めるものをいう。
）又は同一の種類の規定
材料（第 3 条第 2 項第 1 号に定めるものをいう。
）を用い、同一の製造方法により製造されたライナー（VH4 容器にあってはボスを含む。）であること。ここで、「同一の製造方法」とは、VH3容器にあっては、エルハルト式、底部接合を行わないマンネスマン式等の製造方法の区分が同一であるものをいい、VH4 容器のライナーにあっては射出成形、回転成形式、ブロー成形式、押出1し成形式等の製造方法の区分が同一であるものをいう。ただし、ライナーに溶接を行う場合にあっては溶接温度、時間及び接合力が同一であることを含むものとする。VH4 容器のボスにあっては、鍛造、切削等の製造方法の区分が同一であるものをいう。
ロ 同一の容器製造所において同一の繊維製造所により製造された同一の規格繊維材料（第 3 条第1 項第 3 号に定めるものをいう。）及び同一の種類の規定繊維材料（第 3 条第 2 項第 2 号及び第 3号に定めるものをいう。
）であって、同一の種類の規定樹脂（同項第 4 号に定めるものをいう。
）
を用い、同一の製造方法により製造された同一のワインディングパターンのものであること。こ
こで、「同一の種類の規定繊維材料」とは、引張強さ、縦弾性係数及び破断ひずみの容器製造業者が保証する値（以下「保証値」という。
）が同一のものをいい、「同一の種類の規定樹脂」とは、エポキシ樹脂又は変成エポキシ樹脂であって保証値が同一のものをいい、「同一の製造方法により製造された同一のワインディングパターンのもの」とは、フープ巻、ヘリカル巻及びインプレーン巻のフィラメントワインディングパターンの組合わせ並びにそれらのフィラメントワイン
ディング成形（樹脂含浸連続繊維をライナーに巻きつける成形をいう。）の順序が同一であるものをいうものとする。この場合、ワインディングパターンには巻込む繊維材料の構成が同一であることが含まれる。
ハ 荷室用容器とそれ以外の容器との区分が同一であること。
ニ 胴部の外径の変更が 10%未満であること。ただし、設計上、荷重を分担する容器壁面の構成材料に働く応力が同一又はそれ以下の場合に限るものとする。ここで、「胴部の外径」とは繊維、樹脂及び保護層を含む外径をいう。
ホ 全長の変更が、50%以下で、かつ内容積の変更が 30%未満のものであること。ただし、全長が165cm 以下の容器にあっては、全長の変更により全長が 165cm を超えないものであること。
ヘ VH4 容器にあっては、ボスの材料、数、外径及び露出部以外の形状と寸法（ニに適合する変更に係るものを除く。）が同一であって、ボスに働く応力が同一又はそれ以下であること。
ト 最高充てん圧力が同一であること。
チ 容器に装置する安全弁の数が減少しないものであること。
リ 容器に装置する安全弁の内部主要寸法（ガス放出通路を除く。
）及び作動温度が同一であること。
ヌ 容器に装置する安全弁の作動時のガス放出通路面積が減少しないものであること。
ル 容器に装置する安全弁がバルブと一体となっている場合には、その全体の質量の増加又は安全弁が単体で装置されている場合にはその質量の増加が 30%以下のものであること。
第 2 章 製造の方法の基準（材料）第 3 条 規則第 3 条第 1 号に規定する「適切な材料」とは、次の各号に掲げる材料の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規格に適合する材料（以下「規格材料」という。）、これらと同等の材料として当該各号に定める材料（以下「同等材料」という。
）又は第 2 項に定めるもの（以下「規定材料」という。）とする。
(1)
VH3 容器のライナー及び VH4 容器のボスの耐圧部分には、ステンレス鋼にあっては次のイ、ア
ルミニウム合金にあっては次のロに掲げる規格材料を使用しなければならない。ここで、アルミニ
ウム合金にあっては、鉛及びビスマスの含有成分が各々0.01%以下であること。また、過剰シリコンのアルミニウム合金であって、耐力が 250N/mm2 を超えるものは使用しないこと。
イ ステンレス鋼（イ）日本工業規格 G3214（1991）圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品（SUSF316L に限る。）（ロ）日本工業規格 G3459（1994）配管用ステンレス鋼管（SUS316LTP‑S に限る。
）
（ハ）日本工業規格 G4303（1991）ステンレス鋼棒（SUS316L に限る。）（ニ）日本工業規格 G4304（1991）熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（SUS316L に限る。
）
（ホ）日本工業規格 G4305（1991）冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（SUS316L に限る。
）
ロ アルミニウム合金

2

（イ）日本工業規格 H4000（1988）アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条（A6061PT6 に限る。）（ロ）日本工業規格 H4040（1988）アルミニウム及びアルミニウムの合金の棒及び線（A6061BET6
及び A6061BDT6 に限る。
）
（ハ）日本工業規格 H4080（1988）アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管（A6061TET6 及びA6061TDT6 に限る。
）
（ニ）日本工業規格 H4140（1988）アルミニウム及びアルミニウム合金鍛造品（A6061FDT6 及びA6061FHT6 に限る。
）
(2) 前号の同等材料は、規格材料と化学的成分及び機械的性質が同一であって、試験方法及び試料採取方法が近似しているもの。
(3) 設計上荷重を分担しない繊維は次のいずれかの規格に適合するものであること。
イ 日本工業規格 R3413（1995）ガラス糸の 4 区分、種類及び記号に定める無アルカリガラス又は米国 MIL 規格 R60346C（1981）ロービング、ガラス及び繊維に定めるタイプ I（E ガラス繊維）
ロ 米国 MIL 規格 R60346C（1981）ロービング、ガラス及び繊維に定めるタイプ III 又はタイプⅣ（S ガラス繊維）
2 容器の耐圧部分には次の各号の区分に応じ、それそれ当該各号に規定する試験に適合する材料（以下「規定材料」という。
）でなければならない。
(1) VH4 容器のライナーの材料は、熱可塑性プラスチックであって、次のいずれにも適合するものであること。
イ 日本工業規格 K7206（1991）熱可塑性プラスチックのビカット軟化温度試験方法又は ISO306（1994）プラスチック（熱可塑性樹脂）のビカット軟化点の測定方法に従って試験を行い、軟化
温度が 90 ℃以上であること。
ロ 溶融温度が 100 ℃以上であること。
(2) 設計上荷重を分担する繊維は、炭素繊維とする。この場合、ISO 472 (1988) プラスチック用語／修正 5 (1996) 炭素繊維に関する用語に定める炭素繊維であって日本工業規格 R7601 (1986) 炭素
繊維試験方法によって求めた引張強さ、破断ひずみ及び縦弾性係数がそれぞれ容器製造業者が保証する値以上で、かつ、引張強さにあっては 3,500 N/mm2 以上、破断ひずみにあっては 1 %以上であるもの。
(3) 設計上荷重を分担しない繊維は次のいずれかの規格に適合するものであること。
イ ASTM D2343 (1995) ガラス繊維ストランド、ヤーンの引張り特性及び強化プラスチックに用いたロービングの試験方法によって求めた引張強さ及び破断ひずみが S ガラス繊維と同等以上のもの。
ロ 日本工業規格 L 1013(1999)化学繊維フィラメント糸試験方法によって、ASTM D1423（1992）
直接計算法によるヤーンのねじれの標準試験方法に記載の Twist Factor=6 で測定した引張強さが5,300N/mm2 以上、かつ引張弾性率が 14×1010N/m2 以上であるポリパラフェニレンベンゾビスオキ
サゾール繊維。
(4) 樹脂（VH4 容器のライナーを除く。
）は、エポキシ樹脂、変性エポキシ樹脂でなければならない。
（肉厚）
第 4 条 規則第 3 条第 2 号に規定する「適切な肉厚」とは、有限要素法その他の適切な解析方法により、次に掲げるいずれの事項についても適合する肉厚であること。
(1) 容器は、破裂圧力が最小破裂圧力以上となる肉厚であること。
(2) 容器のボス及びその近傍は、最高充てん圧力の 1.5 倍の圧力で降伏を起こさない肉厚であること。
(3) 容器（VH3 容器に限る。
）は、大気圧におけるライナーの圧縮応力が当該ライナーの耐力の値未満となる肉厚であること。この場合、耐力は、当該容器製造業者が保証する当該材料の耐力（日本
工業規格 Z 2241(1993) 金属材料引張試験方法の 6 試験片平行部の原断面積・標点距離・降伏点・耐力・引張強さ・降伏伸び・破断伸び及びその絞りの求め方、ASTM E8 (2004) 金属材料の引張試

3験方法の 7.7 耐力の測定若しくは ASTM E8M(2004)金属材料の引張試験方法（メートル法）の 7.7
耐力の測定に規定するオフセット法又は ISO 6892(1984)金属材料引張試験の 12 耐力の測定（永久伸び法)に規定する方法（ただし、いずれの場合も永久伸びは 0.2%とする)によって求めた値、以下同じ)とする。
（構造及び仕様）第 5 条 規則第 3 条第 3 号に規定する「適切な構造及び仕様」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 開口部は容器の端部のみとし、かつ、ボスの開口部の中心線は容器の軸芯に一致していること。
(2)
VH3 容器のライナーは、溶接又はろう付けによって製造したものでなく、また、アルミニウム
合金製にあっては、底部接合によって製造したものでないこと。
(3) 容器の底部の形状は、容器の外側に凸形であること。
(4) 樹脂の硬化温度は、ライナー及び繊維に影響を与えない温度であること。
(5) 容器金属部分の電食防止措置を講ずること。
（加工及び熱処理の方法）
第 6 条 規則第 3 条第 4 号に規定する「適切な加工及び熱処理」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 容器は、ほこり、スケール、石油類その他の異物がないものであること。
(2) 容器は、使用上支障のあるしわ、重なり等のない滑らかなものであること。
(3) 附属品を装置するためのネジは、次のいずれにも適合するものであること。
イ ネジは、平行ネジとする。
ロ ネジ山はきれいに切削され、平坦で、割れがないものであること。
(4) 自緊処理を行うものにあっては、自緊処理は、自緊処理後の大気圧におけるライナーの圧縮応力が当該ライナーの耐力の値未満であるような方法により行うこと。
(5) 容器は、ステンレス鋼を用いる場合にあっては固溶化熱処理、アルミニウム合金にあっては T6
時効処理の熱処理の方法により製造すること。
第 3 章 設計確認試験及び組試験等（容器検査）
第 7 条 規則第 6 条第 1 号及び第 2 号の容器検査の方法は、次条第 2 項、第 9 条第 2 項、第 10 条第 2
項、第 11 条第 2 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 14 条第 2 項、第 15 条第 2 項、第 16 条第 2項、同条第 3 項、第 17 条第 2 項、第 18 条第 2 項、第 19 条第 2 項、同条第 4 項、第 20 条第 2 項、第21 条第 2 項、第 22 条第 2 項、第 23 条第 2 項、第 24 条第 2 項、第 25 条第 2 項、第 26 条第 2 項、同条
第 4 項（第 3 号を除く。
）及び第 27 条第 2 項に定めるものをいう。
2 規則第 7 条第 1 項第 1 号に規定する 「第 3 条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること」に適合するものは、次条第 1 項及び第 3 項に定める設計確認試験における設計検査に合格するものをいう。
3 規則第 7 条第 1 項第 2 号に規定する「耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を行い、これに合格するもの」とは、第 24 条第 1 項及び第 3 項に定める組試験における膨張測定試験に合格するものをいう。
4 規則第 7 条第 1 項第 3 号に規定する「充てん圧力及び使用温度に応じた強度を有するもの」とは、
次条第 1 項及び第 3 項に定める設計確認試験における設計検査、第 9 条第 1 項及び第 3 項に定める設計確認試験におけるプラスチックライナー溶接部引張試験、第 10 条第 1 項及び第 3 項に定める設計確認試験における破裂試験、第 11 条第 1 項及び第 3 項に定める設計確認試験における常温圧力サイ
クル試験、第 20 条第 1 項及び第 3 項に定める設計確認試験における層間せん断試験、第 21 条第 1 項
及び第 3 項に定める組試験における引張試験、第 26 条第 1 項、第 3 項及び第 4 項第 3 号に定める組試験における常温圧力サイクル試験並びに第 27 条第 1 項及び第 3 項に定める組試験における破裂試
験に合格するものをいう。
5 規則第 7 条第 1 項第 4 号に規定する「使用上有害な欠陥のないもの」とは、第 22 条第 1 項及び第 34

項に定める組試験における外観検査並びに第 23 条第 1 項及び第 3 項に定める組試験における非破壊検査をいう。
6 規則第 7 条第 1 項第 5 号に規定する「適切な寸法精度を有するもの」とは、第 22 条第 1 項及び第 3項に定める組試験における外観検査に合格するものをいう。
7 規則第 7 条第 1 項第 6 号に規定する「その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるもの」 とは、第 12 条第 1 項及び第 3 項に定める設計確認試験における最小肉厚確認試験、第 13 条第 1 項及び第 3項に定める設計確認識験における火炎暴露試験、第 14 条第 1 項及び第 3 項に定める設計確認試験における落下試験、第 16 条第 1 項及び第 4 項に定める設計確認試験における環境試験、第 17 条第 1 項、第 3 項及び第 4 項に定める設計確認試験における水素ガスサイクル試験、第 18 条第 1 項及び第 3 項に定める設計確認試験における加速応力破裂試験並びに第 19 条第 1 項及び第 3 項に定める設計確認
試験における許容欠陥確認試験に合格するものをいう。
8 規則第 7 条第 1 項第 7 号に規定する「気密性を有するもの」とは、第 15 条第 1 項及び第 3 項に定める設計確認試験におけるガス透過試験並びに第 25 条第 1 項及び第 3 項に定める組試験における気密試験に合格するものをいう。
9 設計確認試験は、第 2 項、第 4 項、第 7 項及び第 8 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところによることができるものとする。
(1) 設計確認試験に係るすべての試験及び検査（以下本項において「試験等」という。
）を行って設計確認試験に合格した型式（以下この項において「基本型式」という。）に対する変更が別表第 1
又は別表第 2（以下「別表第 1 等」という。）の左欄に掲げる容器の種類に応じ、同表中欄の型式変
更における設計変更区分のいずれかに該当する型式の設計確認試験にあっては、同表右欄に掲げる適用試験等以外の試験等を適用しないことができる。
(2) 前号の規定に基づき別表第 1 等の右欄に掲げる適用試験等以外の試験等を現に適用しないで設計確認試験に合格した型式のうち、基本型式と異なる型式となる理由が第 2 条第 6 号チからルまでに掲げる事項に係る変更であって、かつ、同号イからトまでに掲げる事項について設計変更がない
型式は、基本型式とみなす。
(3) 第 1 号において、基本型式に対する変更が第 2 条第 6 号チからルまでに掲げる事項に係るものであって、かつ、同号イからトまでに掲げる事項に適合する場合には、同号イからトの変更に係る試験を適用しなくてもよいものとする。
10 規則第 7 条第 1 項第 9 号に規定する「高圧ガスの種類、充てん圧力、内容積及び表示方法を制限することが適切である容器」とは、次の各号に掲げるいずれの事項についても適合するものであること。
(1) 容器に充てんする水素ガスは、純度 99.99%以上であること。この場合、容器に有害となる量の
水分、硫黄分及び炭化水素は含まないこと。また、付臭剤は使用しないこと。
(2) 最高充てん圧力は、35 MPa 以下であること。
(3) 内容積は、360L 以下であること。
（設計確認試験における設計検査）第 8 条 容器は、型式ごとに、次項及び第 3 項に定めるところにより設計検査を行い、これに合格しなければならない。
2 前項の設計検査は、次の各号に掲げる方法で行うこと。
(1) 設計書、構造図及び材料証明書により行うものとする。
(2) 容器のボス又はその近傍の材料の耐力を別表第 3 に定める方法に従って測定した結果を確認する。ただし、VH4 容器であって、かつ加工が切削のみにより行われているものにあっては、材料証明書により当該耐力を確認することで耐力の測定を省略することができる。
3 第 1 項の設計検査は、当該容器の設計における材料及び肉厚が第 3 条及び第 4 条の基準に適合するものを合格とする。
（設計確認試験におけるプラスチックライナー溶接部引張試験）

5

第 9 条 ライナー（VH4 容器であって、溶接部を有するものに限る。
）は、同一の型式の容器のライナーから採取した 15 個の試験片について、次項及び第 3 項に定めるところにより、プラスチックライナ
ー溶接部引張試験を行い、これに合格しなければならない。
2 前項のプラスチックライナー溶接部引張試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
(1) 試験は、日本工業規格 K7161（1994）プラスチック引張特性の試験方法第 1 部：通則の 6 試験片、
日本工業規格 K7162（1994）プラスチック引張特性の試験方法第 2 部：型成形、押出成形及び注型
プラスチックの試験条件の 6 試験片又は ASTM D638（1996）プラスチック引張り特性試験方法の 6
試験片に定める試験片とする。
(2) 試験片は、当該試験片の中央部分に溶接部を有するものとし、当該溶接部の溶接温度、時間及び接合力は同一であるものであって、溶接部分の応力を除去するために熱処理を施すものにあっては同一の熱処理を行ったものであること。
(3) 試験は、‑50℃以下の温度、常温及び 57 ℃以上のそれぞれの温度においてそれぞれ 5 個の試験片について日本工業規格 K7161（1994）プラスチック引張特性の試験方法第 1 部：通則の 9 手順、
日本工業規格 K7162（1994）プラスチック引張特性の試験方法第 2 部：型成形、押出成形及び注型
プラスチックの試験条件の 9 手順又は ASTM D638（1996）プラスチックの引張り特性試験方法の 8
試験速度及び 10 手順により行うこと。ただし、プラスチックライナー溶接部引張試験において、試験片の幅の狭い平行部以外で破断した場合は、当該試験は無効とし、再度試験片を採取し、再びプラスチックライナー溶接部引張試験を行うことができるものとする。
3 第 1 項のプラスチックライナー溶接部引張試験は、溶接部以外で破断することにより又は溶接部において破断した場合にあっては当該破断形態が延性を示すことによりそれぞれ合格とする。
（設計確認試験における破裂試験）
第 10 条 同一の型式から採取した 3 個の容器について、次項及び第 3 項に定めるところにより破裂試験を行い、これに合格しなければならない。
2 前項の破裂試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
(1) 試験は、非水槽式によるものとし、容器に気相部が残らないように液体を充満させた後、均等な速度で徐々に圧力を加え、容器が破裂するまで昇圧することによって行う。
(2) 前号の昇圧速度は、最小破裂圧力の 80%を超える圧力においては毎秒 1400kPa を超えてはならず、
昇圧速度が毎秒 350kPa を超える場合には、容器を加圧源と圧力測定装置との間に配置するか又は、
設計破裂圧力で 5 秒間以上保持しなければならない。
3 第 1 項の破裂試験は、容器の破裂圧力が最小破裂圧力以上の圧力であるものを合格とする。
（設計確認試験における常温圧力サイクル試験）
第 11 条 同一の型式から採取した 2 個の容器について、次項及び第 3 項に定めるところにより常温圧
力サイクル試験を行い、これに合格しなければならない。
2 前項の常温圧力サイクル試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
(1) 最高充てん圧力の 125 %以上の圧力を毎分 10 回以下の割合で漏れが発生するまで又は 45,000 回以上加圧する。
(2) 試験は、非水槽式によるものとし、容器に気相部が残らないように液体を充満させた後、2 MPa
以下の圧力と最高充てん圧力の 125 %以上の圧力の間を往復させることによって行う。
3 第 1 項の常温圧力サイクル試験は、次のいずれにも適合するものを合格とする。
(1) 容器は、破裂しないものであり、繊維に破損がないこと。
(2) 加圧回数が 11,250 回以下で、容器に漏れがないこと。
（設計確認試験における最小肉厚確認試験）
第 12 条 同一の型式から採取した 1 個の容器について、次項及び第 3 項に定めるところにより最小肉厚確認試験を行い、これに合格しなければならない。ただし、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さを最外層の繊維を含まない樹脂層とした場合であって、同一型式の容器が第 11 条設計確認試

6

験における常温圧力サイクル試験にすでに合格している場合には、当該同一型式の容器は最小肉厚確
認試験に合格したものとみなす。
2 前項の最小肉厚確認試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
(1) 試験に供する容器は、胴部においてフィラメントワインディング成形を施した部分を設計肉厚から胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さまで切削した肉厚を有するもの又は VH4 容器にあっては、設計肉厚から胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さまで減じた肉厚まで樹脂
含浸連続繊維を巻きつけたものについて、最高充てん圧力の 125 %以上の圧力を毎分 10 回以下の割合で 11,250 回以上加圧する。この場合、容器の表面温度が 60 ℃を超えるときは容器を冷却することができるものとする。
(2) 第 11 条第 2 項第 2 号の規定は最小肉厚確認試験に準用する。
3 第 1 項の最小肉厚確認試験は、容器に変形及び漏れのないものを合格とする。
（設計確認試験における火炎暴露試験）
第 13 条 同一の型式から採取した 1 個の容器について、次項及び第 3 項に定めるところにより次の各号に掲げる試験（以下総称して「火炎暴露試験」という。）を行い、これに合格しなければならない。
(1) 水平試験（全長 165 cm 以下の容器に限る。
）(2) 水平部分暴露試験（全長 165 cm を超える容器に限る。
）
2 前項の火炎暴露試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
(1) 容器は、当該容器に装置すべきバルブ及び安全弁を装置したものとする。
(2) 試験は、最高充てん圧力を容器に加えた状態で行うものとする。
(3) 容器に充てんするガスは、水素ガスとする。
(4) 火力源の燃料は、容器の底部から約 25 mm 下の位置で熱電対により 3 箇所の温度測定及び記録を行い、そのうち 2 箇所の平均温度が点火後 5 分以内に 430 ℃以上に達し、試験中にその温度が維持できるものであること。この場合、熱電対は、一辺の長さが最大 25 mm の鋼製の立方体の側面に取り付けることができるものとする。
(5) 火力源の長さは 1.65 m とし、火力源は容器の長手方向に沿って位置させること。
(6) 容器は水平に固定し、容器の下部と火力源となる燃料の上部との間が 10 cm 以上となるようにすること。
(7) 安全弁及びバルブは、火炎が直接当たらないように、必要に応じ金属板等で覆うこと。
(8) 水平試験は、火炎が容器を包み込むようにして行うこと。この場合、容器の中央を火力源の中央に位置させること。
(9) 水平部分暴露試験における火力源の位置は、容器に装置される安全弁の数に応じて、次に掲げる位置とする。
イ 容器の一端のみに安全弁が装置されている容器にあっては、火力源の端が安全弁の装置されていない方の容器端となるように位置させること。
ロ 容器の両端に安全弁が装置されている容器又は容器の長手方向に沿って 2 個以上の安全弁が装置されている容器にあっては、火力源の中央は隣接する安全弁の水平距離が最大となる 2 個の安全弁の中央に位置させること。
(10) 試験は、試験中の容器内部の圧力の測定及び記録を行い、容器内のガスが排出され、容器内部の圧力が 690 kPa 以下の圧力になるまで行う。
3 第 1 項の火炎暴露試験は、容器が破裂することなく、容器内のガスが安全弁から排出されるものを合格とする。この場合において、試験中に火力源の火が消えた場合又は試験温度を一定に保つことができなかった場合は、試験を無効とし、新しい容器で再度試験を行うものとする。ただし、5 分以内に容器内のガスが安全弁から排出された場合にあっては、前項第 4 号の温度条件の規定は適用しないものとする。
（設計確認試験における落下試験）
第 14 条 同一の型式から採取した 1 個以上の容器について、次項及び第 3 項に定めるところにより、

7

次の各号に掲げる試験（以下、総称して「落下試験」という。
）を行い、これに合格しなければならない。
(1) 水平落下試験(2) 垂直落下試験(3) 斜め落下試験
2 前項の落下試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
(1) 試験は、バルブ等を取り外した状態で行うこと。
(2) 水平落下試験は、1 個の容器を容器の最低部が落下させる床面から 1.8 m 以上の位置で水平になるように保持した後、落下させる。
(3) 垂直落下試験は、1 個の容器を位置エネルギーが 488 J 以上となる高さで、垂直になるように保持した後、落下させる。この場合、容器の最低部はいかなる場合にも落下させる床面から 35mm 以上とし、1.8 m を超えないこと。なお、落下は容器の各端部について行う。
(4) 斜め落下試験は、1 個の容器を頭部が下になるようにして、45 度の角度で重心の高さを落下させる床面から 1.8 m 以上に保持した後、落下させる。ただし、容器の最低部が落下させる床面から0.6 m 未満となる場合にあっては、容器の最低部の高さが 0.6 m 以上に、かつ重心の高さが 1.8 m
以上に維持されるように、容器の角度を変えなければならない。
(5) 落下させる床面は、平滑で水平なコンクリート又はこれと同程度の堅固な水平面とする。
(6) 落下させた容器は、最高充てん圧力の 125 %以上の圧力を毎分 10 回以下の割合で 11,250 回以上加圧する。
(7) 第 11 条第 2 項第 2 号の規定は落下試験に準用する。
3 第 1 項の落下試験は、容器に漏れ及び破裂のないものを合格とする。
（設計確認試験におけるガス透過試験）
第 15 条 同一の型式から採取した 1 個の容器（VH4 容器に限る。）について次項及び第 3 項に定めるところにより、ガス透過試験を行いこれに合格しなければならない。
2 前項のガス透過試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
(1) 容器のボスには、容器製造業者が規定するトルクの 2 倍以上のトルクをあらかじめ加えるものとする。
(2) 容器に水素ガスを最高充てん圧力以上の圧力まで充てんした後、ガス透過量を測定する。
(3) 容器を常温で密閉されたチャンバー内に置き、単位時間当たりのガス透過量が一定になるまで行う。
3 第 1 項のガス透過試験は、単位時間当たりのガスの透過量が一定になった時の水素ガスの透過率が容器の内容積 1L 当たり毎時間当たり 2 cm3 未満であるものを合格とする。
（設計確認試験における環境試験）
第 16 条 同一の型式から採取した 2 個（第 2 項浸漬試験の浸漬液及び第 3 項環境暴露試験の暴露液が相互に干渉しないような措置が講じられている場合にあっては 1 個の容器とすることができるものとする。この場合、試験は、浸漬液及び暴露液のそれぞれの液が相互に干渉しないような方法によって試験を行うことができるものとする。
）の容器について、次項から第 4 項に定めるところにより、次の各号に掲げる試験（以下、総称して「環境試験」という。）を行い、これに合格しなければならない（別表第 4 参照）。ただし、荷室用容器にあっては、同一の型式から採取した 1 個の容器について、第 2 項
第 2 号ハ、同号ニ、同号ヘ及び第 3 項を省略できるものとし、第 2 項第 3 号中の「容器を浸漬液に浸漬した状態で」及び「容器を浸漬液から取り出した状態で」とあるのはそれぞれ「容器を」と読み代えるものとする。
（1）浸漬試験（2）環境暴露試験
2 浸漬試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
（1）1 個の容器について、代表的な車載のブラケットを取り付け、水平状態で行う。

8

（2）容器は、次に定めるところに従って前処理を行う。
イ 浸漬液に浸漬される容器の下部であって、容器の胴部の中央と長手方向に沿ってその両側約
15 ㎝離れた位置の 3 箇所にホに定める振り子式衝撃を各 1 回加える。
ロ 容器両側にある鏡部と胴部の境界線より各鏡部に向かって長手方向に約 5 cm 離れた容器の下部の位置（ただし、当該位置は、容器高さの下側から 1/3 の範囲とする。
）各 1 箇所に、ホに定める振り子式衝撃を各 1 回加える。
ハ イで振り子式衝撃を加えた 3 箇所の周辺に、へに定める小石衝撃を各 1 回加える。
ニ 浸漬は、次に定めるところに従って行うものとする。
（イ）浸漬液は、次の液体を混合したものとする。
① 脱イオン水② 塩化ナトリウム 重量比 2.5±0.1 %③ 塩化カルシウム 重量比 2.5±0.1 %④ 硫酸
pH4.0±0.2 に調整するための量（ロ）浸漬液の温度は、21±5 ℃とする。
（ハ）（イ）及び（ロ）で規定した液に、水平にした状態の容器底部から胴部の外径の 1/3 以上の高さまでを浸漬する。
ホ イ及びロに定める振り子式衝撃は、次に定めるところに従って行うものとする。
（イ）容器は、代表的な車載のブラケットで固定するか又は両端のボスの位置を治具で固定する。
（ロ）振り子式衝撃試験機は、次に掲げるものとする。
① 衝撃体は、鋼製のピラミッド型（底面は正方形、側面は正三角形）で、容器に衝撃を加える頂点と、各リョウは半径 3 mm の丸みをもつものとする。
② 振り子の衝撃中心は、ピラミッド型衝撃体の重心と一致し、振り子の重心と回転軸の距離
は 1 m とする。
③ 振り子の全質量は 15 kg とする。
（ハ）衝撃時の振り子のエネルギーは 30 Nm 以上とする。
へ ハに定める小石衝撃は、次に定めるところに従って行うものとする。
（イ）小石衝撃は、ASTM D3170（1987）塗装のチップ耐性のための標準試験方法によって行う。
（ロ）試験温度は、常温とする。
（ハ）小石は舗装用小石とし、その粒径は目開きが 9.5 mm 以上 16 mm 以下のふるいの間に留まるものとし、その容量は 550 ml（約 250 個から 300 個）とする。
（3）試験は、次に定めるところに従って行うものとする。
イ 容器を浸漬液に浸漬した状態で、常温において次に定めるところに従って行うものとする。
（イ）容器に気相部が残らないように液体を充満させた後、2 MPa 以下の圧力から最高充てん圧力の 125 %以上の圧力まで加圧し、加圧した状態で 60 秒間以上保持する。
（ロ）2 MPa 以下の圧力まで減圧する。
（ハ）（イ）及び（ロ）の操作を 1 サイクルとし、5,625 回以上繰り返す。
（ニ）1 サイクルは 66 秒以下とならないこと。
ロ 容器を浸漬液から取り出した状態で、容器表面温度が −40±5 ℃となる雰囲気において、次に定めるところに従って行うものとする。
（イ）容器に気相部が残らないように液体を充満させた後、2 MPa 以下の圧力から最高充てん圧力の 80 %以上の圧力まで加圧し、加圧した状態で 60 秒間以上保持する。
（ロ）2 MPa 以下の圧力まで減圧する。
（ハ）（イ）及び（ロ）の操作を 1 サイクルとし、2,820 回以上繰り返す。
（ニ）1 サイクルは 66 秒以下とならないこと。
ハ 容器を浸漬液から取り出した状態で容器表面温度 85±5 ℃となる雰囲気において次に定めるところに従って行うものとする。
（イ）容器に気相部が残らないように液体を充満させた後、2 MPa 以下の圧力から最高充てん圧力の 125%以上の圧力まで加圧し、加圧した状態で 60 秒問以上保持する。

9

（ロ）2 MPa 以下の圧力まで減圧する。
（ハ）（イ）及び（ロ）の操作を 1 サイクルとし、2,820 回以上繰り返す。
（ニ）1 サイクルは 66 秒以下とならないこと。
（4）第 10 条第 2 項の規定は浸漬試験に準用する。
3 環境暴露試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
（1）1 個の容器について代表的な車載のブラケットを取り付け、水平状態で行う。
（2）容器は、次に定めるところに従って前処理を行う。
イ 容器上部表面に直径 10 cm の円を容器の長手方向に沿って重複しないように 5 箇所定める。
ロ イで定めた 5 箇所に、第 2 項第 2 号へに定める小石衝撃を 5 箇所に各 1 回加える。
ハ 環境暴露は、次に定めるところに従って行うものとする。
（イ）環境暴露液は、次に定める 5 種類とする。
① 硫酸
容積比 19 %溶液② 水酸化ナトリウム重量比 25 %溶液③ メタノール 5%とガソリン 95 %の混合液（ASTM D4814、自動車用スパーク着火エンジン燃料に適合する M5 燃料 5/95 %）④ 硝酸アンモニウム
重量比 28 %溶液⑤ メタノール水溶液
容積比 50 %溶液（ロ）5 箇所に直径が 90 mm 以上 100 mm 以下で厚さ約 0.5 mm のガラスウールパッドを置く。
（ハ）5 種類の環境暴露液をそれぞれ異なるガラスウールパッドに 1 種類ずつ 5 ml 以上滴下しパッド全体に浸み込ませる。
（ニ）容器に気相部が残らないように液体を充満させた後、最高充てん圧力の 125 %以上の圧力まで加圧し、加圧した状態で 40 分間以上保持する。その後、ガラスウールパッドを取り外す。
（3）試験は、次に定めるところに従って行うものとする。
イ 常温で行うものとし、前項第 3 号イ（イ）から（ニ）の規定は環境暴露試験に準用する。
ロ 前号ハ（ロ）から（ニ）の規定は環境暴露試験に準用する。ただし、環境暴露箇所とその箇所に滴下する環境暴露液の種類は、環境暴露試験の間、変更しないこと。
ハ 容器表面温度が、−40±5 ℃となる雰囲気において行うものとし、前項第 3 号ロ（イ）から（ニ）の規定は環境暴露試験に準用する。
ニ ロの操作を繰り返す。
ホ 容器表面温度が、85℃±5 ℃となる雰囲気において行うものとし、前項第 3 号ハ（イ）から（ニ）の規定は環境暴露試験に準用する。
（4）第 10 条第 2 項の規定は環境暴露試験に準用する。
4 第 1 項の環境試験は、破裂圧力が最高充てん圧力の 1.8 倍以上の圧力であるものを合格とする。
（設計確認試験における水素ガスサイクル試験）
第 17 条 同一の型式から採取した 1 個の容器（VH4 容器に限る。）について、次項及び第 3 項に定めるところにより水素ガスサイクル試験を行い、これに合格しなければならない。ただし、試験に供する
容器の内容積が 100 L を超える場合にあっては、試験に供する容器と同一の型式（全長の変更に係るものを除く。）であって、容器の内容積が極力 100L に近い容器に代えることができるものとする。
2 前項の水素ガスサイクル試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
（1）最高充てん圧力以上の圧力を毎時 1 回以上の割合で 1,000 回以上加圧する。この場合、容器に装置されている附属品が試験中において開側のボスはアースしても差し支えないものとする。
（2）試験は、容器に水素ガスを 2 MPa 以下の圧力と最高充てん圧力以上の圧力の間を往復させること
によって行う。
（3）第 25 条第 2 項の規定は水素ガスサイクル試験に準用する。
（4）容器を切断し、ライナー及びライナーとボスの結合部を目視により検査する。
3

第 1 項の水素ガスサイクル試験は、次の各号のいずれにも適合するものを合格とする。

10

（1）前項第 3 号の試験において容器に漏れがないこと。
（2）切断した容器のライナー及びライナーとボスの結合部に疲労割れ、樹脂の剥がれ、シール材の劣化、静電気の放電による損傷等の劣化がないこと。
4 前項第 2 号において、劣化の兆しが認められた場合は、同一型式から採取した新たな 1 個の容器（第1 項ただし書を適用する場合にあっては、試験に供する容器と同一の型式（全長の変更に係るものを除く。）であって、容器の内容積が極力 100 L に近い容器）について、第 2 項第 1 号から第 3 号の試験を実施し、容器に漏れがないものを合格とする。
この場合、第 2 項第 1 号における加圧回数は、
11,250回以上とする。
（設計確認試験における加速応力破裂試験）
第 18 条 同一の型式から採取した 1 個の容器について、次項及び第 3 項の定めるところにより、加速
応力破裂試験を行い、これに合格しなければならない。
2 前項の加速応力破裂試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
（1）容器は最高充てん圧力の 125 %以上の圧力で容器に気相部が残らないように液体で加圧し、65 ℃
以上の温度で 1000 時間以上保持する。
（2）第 10 条第 2 項の規定は加速応力破裂試験に凖用する。
3 第 1 項の加速応力破裂試験は、破裂圧力が設計破裂圧力の 75 %の圧力を超えるものを合格とする。
（設計確認試験における許容欠陥確認試験）
第 19 条 同一の型式から採取した 3 個の容器（VH4 容器を除く。）について、次項及び第 3 項に定めるところにより、許容欠陥確認試験を行い、これに合格するときの傷の大きさを最大許容欠陥とする。
ただし、容器検査に合格した日から 15 年の期間中に容器が疲労又は破裂によって損傷をもたらさない
傷の最大許容深さと長さを他の解析手段によって計算できる場合にあっては、最大許容深さと長さの傷の範囲以下で容器製造業者の規定する傷の大きさをもって当該試験に代えることができる。
2 前項の許容欠陥確認試験は、次の各号に従って行うものとする。
（1）ライナーの内面には、疲労感応部に非破壊検査で検査可能な長さと深さ以上の傷を付けること。
この場合において、傷は、容器端部の閉塞前に付けることができる。
（2）第 26 条第 2 項の規定は許容欠陥確認試験に準用する。
（3）試験ガスは、水素ガスとする。
3 第 1 項の許容欠陥確認試験は、容器に漏れ及び破損がないものを合格とする。
4 第 1 項ただし書きの解析手段による計算方法は、次の各号に従って行うものとする。
（1）計算は、ライナーの内面の疲労感応部に設けた平面傷モデルとして行うものとする。なお、計算は、BS PD6493（1991）溶接構造材の傷の容認性査定法に関するガイダンス第 3 章疲労査定の方法
による。
（2）疲労感応部の応力レベルと範囲は、2MPa 以下の圧力と最高充てん圧力以上の圧力の範囲の応力解
析から設定する。なお、曲げ応力及び膜応力は分けて用いてもよい。
（3）圧力循環回数は、11,250 回以上とする。
（4）疲労き裂進展速度は、ASTM E647 疲労き裂成長率の測定検査基準に従い、水素純度 99.99％以上、最高充てん圧力の 125％以上の試験環境中で求めるものとし、試験片 3 個の平均値とする。き裂面の方向は、ASTM E399 金属材料の平面ひずみ破壊靭性のための標準試験方法により、容器の周方向に垂直で容器の長手方向に平行な方向とすること。試験は室温で行う。試験時の周波数は 1Hz 以下とする。なお、同一の材料と使用条件における疲労き裂進展速度のデータが入手できる場合は、これを用いることができる。
（5）容器の厚さ方向及び長手方向の 1 圧力循環サイクル当たりのき裂進展量は、BS PD6493（1991）
損傷許容性評価試験の手引き第 3 章疲労査定 14..2 平面傷の破壊力学解析に従い、前号で測定した
疲労き裂進展速度と適用される圧力サイクルに応じた応力拡大係数範囲から求めるものとする。
（6）前 5 号に従って、容器が 15 年の使用期間中に疲労又は破裂による損傷を起こすことのない傷の最大許容深さと長さを計算する。

11

（設計確認試験における層間せん断試験）
第 20 条 同一の型式から採取した樹脂及び繊維について、次項及び第 3 項に定めるところにより層間せん断試験を行い、これに合格しなければならない。
2 前項の層間せん断試験は、次の各号に従って行うものとする。
（1）試験片は、設計上荷重を分担する繊維の種類ごとにそれぞれ 5 個とする。
（2）試験片の形状及び寸法は、ASTM D2344（1984）ショートビーム試験による平行繊維複合材料の見掛けの層間せん断強さ試験方法 6 試験片又は日本工業規格 K7078（1991）炭素繊維強化プラスチッ
クの層間せん断試験方法の 5 試験片にそれぞれ定める試験片とし、24 時間煮沸したものとする。
（3）試験は、ASTM D2344（1984）ショートビーム試験による平行繊維複合材料の見掛けの層間せん断
強さ試験方法 8 試験速度及び 9 手順又は日本工業規格 K7078（1991）炭素繊維強化プラスチックの6 操作にそれぞれ定める方法により行うものとする。
（4）試験片が中央部以外で破壊した場合又は水平な層間せん断破壊以外で破壊した場合は、当該試験を無効とし、試験片を取り直して層間せん断試験を再度行うことができるものとする。
3 第 1 項の層間せん断試験は、ASTM D2344（1984）ショートビーム試験による平行繊維複合材料の見掛けの層間せん断強さ試験方法 11 計算又は日本工業規格 K7078（1991）炭素繊維強化プラスチックの層間せん断試験方法の 7 計算によりそれぞれ求めた値が 13.8N/mm2 以上のものを合格とする。
（組試験における引張試験）
第 21 条 VH3 容器のライナー（以下、この条において「ライナー」という。
）の材料は、同一の型式（第2 条第６号チからルの変更に係るものを除く。
）のライナーであって、継続的に生産されたライナー200
個に引張試験、常温圧力サイクル試験、破裂試験に供するライナーの個数を加えた数又は当該容器の 1
シフトの生産個数のいずれか大きい方の数以下を 1 組とし、その組から採取した 1 個のライナーについて、次項に定めるところに従って行う引張試験を行い、これに合格しなければならない。
2 前項の引張試験は、日本工業規格 Z2241（1993）金属材料引張試験方法（この場合、試験片は、日
本工業規格 Z2201(1998)金属材料引張試験片に定める 14B 号試験片を用い、ライナーより容器長手方
向に 2 個採取する。）、ASTM E8（2004）金属材料の引張試験方法（この場合、試験片は、ライナーより容器長手方向に 2 個採取する。）又は次の各号に定める試験方法に従って行うものとする。
(1) 試験片は、ライナーより容器長手方向に 2 個採取する。
(2) 試験片の形状及び寸法は、次の図に示すものとする。

この図において L0、LC、 S0、W、t 及び D は、それぞれ次の数値を表すものとする。
S0 試験片の原断面積（単位 mm2）の数値
L0 試験片の標点距離（単位 mm）の数値であって、次の式により算出した値
L0=5.65√S0
LC 試験片の平行部の長さ（単位 mm）の数値
t 試験片の肉厚（単位 mm）の数値であって、容器の肉厚
D ライナーの外径（単位 mm）の数値
W 試験片の幅（単位 mm）の数値であって、次のいずれの式も満足する範囲で、任意に設定した値
W≦4t（アルミニウム合金に限る。）
W<4t（アルミニウム合金以外に限る。
）
W<D/8(3) 試験片の断面は、円弧状とし、曲面を平面としてはならない。ただし、ステンレス鋼にあっては、

12

容器の肉厚が 3mm 以上の場合に限り、試験片の断面形状を容器の肉厚を直径とする円形に機械加工することができる。
(4) 試験は、ISO 6892（1984）金属材料引張試験に従って行う。
3 第 1 項の引張試験は、引張強さ、耐力及び伸び率が容器製造業者保証値を満足するものを合格とする。
（組試験における外観検査）
第 22 条 容器のライナー（以下、この条において「ライナー」という。）は、ライナーごとに、次項
及び第 3 項に定めるところにより外観検査を行い、これに合格しなければならない。
2 前項の外観検査は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
（1）さびその他の異物を取り除いた後、目視により外観を検査する。
（2）内部検査は、照明器具を用いて行う。
（3）胴部の外径及び全長の寸法を測定する。
3 第 1 項の外観検査は、使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、VH4 容器のライナーを溶接したものにあっては溶接部に使用上支障のある隙間、傷、異物がなく、かつ、胴部の外径及び全長の寸法が設計許容値を満足するものを合格とする。
（組試験における非破壊検査）
第 23 条 VH3 容器のライナー（以下、この条において「ライナー」という。）は、ライナーごとに、その全表面について次項及び第 3 項に定めるところにより、非破壊検査を行い、これに合格しなければならない。
2 前項の非破壊検査は、第 19 条で規定する最大許容欠陥を検知できる超音波探傷試験、浸透探傷試
験、磁粉探傷試験、過流探傷試験その他の適切な試験により行うこと。
3 第 1 項の非破壊検査は、欠陥の大きさが第 19 条で規定する最大許容欠陥以下であって、傷同士の相関により使用上支障がないものを合格とする。
（組試験における膨張測定試験）
第 24 条 容器は、容器ごとに、次項及び第 3 項に定めるところにより膨張測定試験を行い、これに合格しなければならない。
2 前項の膨張測定試験は、容器に気相部が残らないように液体を充満させた後、最高充てん圧力の 1.5倍以上の圧力（以下本条において「試験圧力」という。）に加圧し、30 秒間以上保持して容器を十分に膨張させることにより行う。この場合、試験装置の不備により試験圧力を一定に保持できなかった
場合は、当該試験圧力に 690 kPa 以上の圧力を加えた状態で 30 秒間以上保持して容器を十分に膨張させることにより行う。
3 第 1 項の膨張測定試験は、容器に漏れ又は異常膨張がなく、かつ、容器の恒久増加率が容器製造業者の規定値を満足するものを合格とする。
（組試験における気密試験）
第 25 条 容器（VH4 容器に限る。
）は、容器ごとに、次項及び第 3 項に定めるところにより気密試験を行い、これに合格しなければならない。
2 前項の気密試験は、膨張測定試験に合格した容器について、容器を乾燥させ、ヘリウム等の検知ガ
スを含む乾燥した空気又は不活性ガスで最高充てん圧力以上の圧力まで加圧した後、密閉室内に置き、
1 分間以上保持し、ガス濃度の測定又はガスの検知により行う。
3 第 1 項の気密試験は、透過したガス以外のガスが検知されないものを合格とする。
（組試験における常温圧力サイクル試験）
第 26 条 同一の型式（第 2 条第６号チからルの変更に係るものを除く。）であって、継続的に生産された容器 200 個に引張試験、常温圧力サイクル試験、破裂試験に供する数を加えた数又は当該容器の 1

13シフトの生産個数のいずれか大きい方の数を 1 組とし、その組から任意に採取した 1 個の容器について、次項及び第 3 項に定めるところにより常温圧力サイクル試験を行い、これに合格しなければならない。ただし、連続した 5 組が常温圧力サイクル試験に合格した場合にあっては、第 4 項の定期的常温圧力サイクル試験に代えることができるものとする。
2 第 1 項の常温圧力サイクル試験は、次の各号に定めるところに従って行うものとする。
（1）最高充てん圧力の 125 %以上の圧力を毎分 10 回以下の割合で 11,250 回以上加圧する。
（2）第 11 条第 2 項第 2 号の規定は常温圧力サイクル試験に準用する。
3 第 1 項の常温圧力サイクル試験は、容器に漏れ及び破裂がないものを合格とする。
4 第 1 項のただし書の定期的常温圧力サイクル試験は、次の各号に定める組ごとに採取した 1 個の容器について第 2 項及び第 3 項に従って試験を行い、これに合格しなければならない。
（1）連続した 5 組が常温圧力サイクル試験に合格した後の試験は、連続した 10 番目以下の組ごとに行うことができる。ただし、前回の当該試験から 3 月を超える場合にあっては、3 月を超えて最初の組で当該試験を行うこと。
（2）前号の連続した 10 番目以下の組ごとに行う常温圧力サイクル試験に不合格となった場合は、次の連続した 10 組について、当該試験を行わなければならない。この連続した 10 組が当該試験に合格した場合は、第 1 項ただし書の連続した 5 組が当該試験に合格したものとし、定期的常温圧力サ
イクル試験を行うことができるものとする。
（3）第 1 号の連続した 10 番目以下の組ごとに行う常温圧力サイクル試験に不合格となった場合は、その容器が代表するその他の組から採取した 1 個の容器について常温圧力サイクル試験を行い、これに合格した容器の組は合格とする。
（組試験における破裂試験）
第 27 条 容器は、同一の型式（第 2 条第６号チからルの変更に係るものを除く。）のものであって、継続的に生産された容器 200 個に引張試験、常温圧力サイクル試験、破裂試験に供する数を加えた数又は当該容器の 1 シフトの生産個数のいずれか大きい方の数を 1 組とし、その組から任意に採取した 1個の容器について、次項及び第 3 項に定めるところにより破裂試験を行い、これに合格しなければならない。
2 第 10 条第 2 項の規定は破裂試験に準用する。
3 第 10 条第 3 項の規定は破裂試験に準用する。
第 4 章 型式試験
（型式試験）
第 28 条 規則第 7 条第 2 項に規定する「型式試験」は、次項から第 7 項までに定めるところに従って行う設計検査、プラスチックライナー溶接部引張試験、破裂試験、常温圧力サイクル試験、最小肉厚確認試験、火炎暴露試験、落下試験、ガス透過試験、環境試験、水素ガスサイクル試験、加速応力破裂試験、許容欠陥確認試験、層間せん断試験、引張試験、外観検査、非破壊検査、膨張測定試験及び気密試験とする。
2 前項の設計検査、プラスチックライナー溶接部引張試験、破裂試験、常温圧力サイクル試験、最小肉厚確認試験、火炎暴露試験、落下試験、ガス透過試験、環境試験、水素ガスサイクル試験、加速応力破裂試験、許容欠陥確認試験及び層間せん断試験は、それぞれ第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 11条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条及び第 20 条の設計確認試験の例により行う。
3 第 1 項の引張試験は、第 21 条の組試験における引張試験の例により行う。ただし、同条第 1 項中「同一の型式（第 2 条第６号チからルの変更に係るものを除く。
）のライナーであって、継続的に生産されたライナー200 個に引張試験、常温圧力サイクル試験、破裂試験に供するライナーの個数を加えた数又は当該ライナーの 1 シフトの生産個数のいずれか大きい方の数以下を 1 組とし、その組から採取した」とあるのは、「同一の型式から採取した」と読み代えるものとする。
4 第 1 項の外観検査は、第 22 条の組試験における外観検査の例により行う。ただし、同条第 1 項中

14

「ライナーごとに」とあるのは「同一の型式から採取した 5 個のライナーについて」と読み代えるものとする。
5 第 1 項の非破壊検査は、第 23 条の組試験における非破壊検査の例により行う。ただし、同条第 1項中「ライナーごとに」とあるのは、「同一の型式から採取した 5 個のライナーについて」と読み代えるものとする。
6 第 1 項の膨張測定試験は、第 24 条の組試験における膨張測定試験の例により行う。ただし、同条
第 1 項中「容器ごとに」とあるのは「同一の型式から採取した 5 個の容器について」と読み代えるものとする。
7 第 1 項の気密試験は、第 25 条の組試験における気密試験の例により行う。ただし、同条第一項中「容器ごとに」とあるのは、「同一の型式から採取した 5 個の容器について」と読み代えるものとする。
（型式試験の適用除外）
第 29 条 型式試験は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところによることができるものとする。
（1）型式試験に係るすべての試験及び検査（以下本条において「試験等」という。）を行って型式試験に合格した型式（以下この条において「基本型式」という。
）に対する変更が別表第 1 又は別表第 2（以下「別表第 1 等」という。
）の左欄に掲げる容器の種類に応じ、同表中欄の型式変更における設計変更区分のいずれかに該当する型式の型式試験にあっては、同表右欄に掲げる適用試験等以外の試験等を適用しないことができる。
（2）前号の規定に基づき別表第 1 等の右欄に掲げる適用試験等以外の試験等を現に適用しないで型式試験に合格した型式のうち、基本型式と異なる型式となる理由が第 2 条第６号チからルまでに掲げる事項に係る変更であって、かつ、同号イからトまでに掲げる事項について設計変更がない型式は、基本型式とみなす。
（3）第 1 号において、基本型式に対する変更が第 2 条第６号チからルまでに掲げる事項に係るものであって、かつ、同号イからトまでに掲げる事項に適合する場合には、同号イからトの変更に係る試験を適用しなくてもよいものとする。

15

別表第 1（第 7 条及び第 29 条関係）
設計確認試験又は型式試験

容
器
の
種

型式変更における設計変更区
分

設計検

破裂試

常温圧

最小肉

火炎暴

落下試

環境試

加速応

許容欠

層間せ

査

験

力サイ

厚確認

露試験

験

験

力破裂

陥確認

ん断試

クル試

試験

試験

試験

験

○

○

注1

注1

類

験

繊維材料又は繊維製造業者
樹脂材料
ライナー材料

VH
3
容
器

胴

20%以下の変更

部

注4の20%を超える変更

外

注4

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

注1

注1

注1

○

○

○

○

○

注6

注6

注6

○

○

○

注3

注3

○

○

○

○

注3

注3

○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

径
最高充てん圧力の 20%以下の
変更

注4

全

50%以下の変更○○

長50%を超える変更○

バルブ又は安全弁○

注3
荷室用容器からそれ以外の容

○

○

○

注3

注2

○

○

注3

○

○

○

端部形状及び寸法

○

注5
○

○

○

○

器への変更
注7
備考 ○印は適用される試験を示す。
注１ 繊維材料の種類の変更時のみ適用
注２ 既に火炎暴露試験に合格した容器と安全弁及びその配置が同一であって、容器の内容積が大きくならない場合は不要
注３ 試験に要する容器の数は 1 本とする
注４ 胴部の外径又は最高充てん圧力が変更されるとき、容器壁面の構成材料の応力が同等又はそれ以下となるように変更される場合注５ 次のいずれかの変更があった場合に適用・安全弁が一体となったバルブ全体の質量の増加が又は安全弁が単体で装置されている場合の安全弁の質量の増加がそ
れぞれ 30%以上増えた場合
・安全弁の数が減少した場合・安全弁の作動時のガス放出通路面積が減少した場合
注６ 化学的同等材料の場合は不要
注７ 荷室用容器は不要

16別表第 2（第 7 条及び第 29 条関係）
容型式変更における設計変更

器

区分

の

設計確認試験又は型式試験
設計

プラ

破裂

常温

最小

火炎

落下

ガス

環境

水素

加速

層間

検査

スチ

試験

圧力

肉厚

暴露

試験

透過

試験

ガス

応力

せん

試験

サイ

破裂

断試

クル

試験

験

種

ック

サイ

確認

類

ライ

クル

試験

ナー

試験

試験

試験

溶接
部引
張試
験

繊維材料又は繊維製造業者
樹脂材料
ライナー材料
胴のVH

外

注 2、注 3

○

○
○

○

○

○

注1

注1

注1

○

○

○

○

注6

注6

注6

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

注７

○

○

○

注1
○
○

○

注7

注7

○
○

20%を超える変更
注3

4

径

容

最高充てん圧力の 20%以下

器

の変更
全

○

○

20%以下の変更

部○

注 2、注 350%以下の変更○

長50%を超える変更○

バルブ又は安全弁

注5

○

ボス

注2

○

荷室用容器からそれ以外の容器への変更

○

○

○

注2

注4

○

○

注2

○

○

○
○

○

○

○

備考 ○印は適用される試験を示す。
注１ 繊維材料の種類の変更時のみ適用
注２ 試験に要する容器の数は 1 本とする
注３ 胴部の外径又は最高充てん圧力が変更されるとき、容器壁面の構成材料の応力が同等又はそれ以下となるように変更される場合に限る。
注４ 既に火炎暴露試験に合格した容器と安全弁及びその配置が同一であって、容器の内容積が大きくならない場合は不要
注５ 次のいずれかの変更があった場合に適用・安全弁が一体となったバルブ全体の質量の増加が又は安全弁が単体で装置されている場合の安全弁の質量の増加がそ
れぞれ 30%以上増えた場合
・安全弁の数が減少した場合・安全弁の作動時のガス放出通路面積が減少した場合
注６ 化学的同等材料の場合は不要
注７ ポリマーの変更の場合にのみ必要
注８ 荷室用容器は不要

17別表第 3（第 8 条関連）
設計検査
項目
試験片

内容
1. 試験片は、次の図に示す容器のボス又はその近傍の周方向から１個採取する。

試験片を切り出す位置（例）

2. 試験片の形状及び寸法は、日本工業規格 Z2201(1998)金属材料引張試験片に定める 14A 号試験
片又は ASTM E8M(2004)金属材料の引張試験方法（メートル法）Fig.8 標点距離が直径の 5 倍であって直径が 12.5mm の円形断面の標準引張試験片、及び当該標準試験片に比例した小型試験片の例に定めるものとする。ただし、採取可能な試験片直径が 2.5mm 未満の場合は、試験片直径は採取可能な最大のものとし、標点距離は直径の 5 倍以上とする。
試験方法

1. 試験は、日本工業規格 Z 2241(1993)金属材料引張試験方法又は ASTM E8M(2004) 金属材料の引張試験方法（メートル法）に従って行なうこと。
2. 耐力の測定結果が、最高充てん圧力の 1.5 倍の圧力で降伏しない値であることを確認すること。

18

別表第 4（第 16 条関係）
環境試験の概要

1 個の容器での浸漬試験と環境暴露試験

荷室用容器限定の試験（1 個の容器）

前処理①

前処理①

前処理①

振り子式衝撃振り子式衝撃振り子式衝撃2 個の容器での浸漬試験と環境暴露試験

・胴部下部 3 箇所
・両端鏡下部各 1 箇所

・胴部下部 3 箇所
・両端鏡下部各 1 箇所

前処理②−１

前処理②−１

小石衝撃
・振り子式衝撃部 3 箇所

小石衝撃
・振り子式衝撃部 3 箇所
前処理②−２

前処理②−２

小石衝撃

小石衝撃

・胴部上部 5 箇所
・直径 10cm

・胴部上部 5 箇所
・直径 10cm

環境暴露
・胴部上部前処理部 5 箇所
・5ml 以上各々環境暴露液滴下・P0×125%,40 分

浸環境暴露
・胴部上部前処理部 5 箇所
・5ml 以上各々環境暴露液滴下・P0×125%,40 分

漬浸・下部 1/3 浸漬液・液温 21℃

・胴部下部 3 箇所
・両端鏡下部各 1 箇所

漬・下部 1/3 浸漬液・液温 21℃

サイクル①

サイクル①

サイクル①

サイクル①

・2MPa 以下←→P0×125%×60 秒、5625 回・常温・2MPa 以下←→P0×125%×60 秒、5625 回・常温・2MPa 以下←→P0×125%×60 秒、5625 回・常温・2MPa 以下←→P0×125%×60 秒、5625 回・常温

環境暴露
・胴部上部前処理部 5 箇所
・5ml 以上各々環境暴露液滴下・P0×125%,40 分

環境暴露
・胴部上部前処理部 5 箇所
・5ml 以上各々環境暴露液滴下・P0×125%,40 分

サイクル②

サイクル②

サイクル②

サイクル②

・2MPa 以下←→P0×80%×60 秒、2820 回・−40℃±5℃雰囲気

・2MPa 以下←→P0×80%×60 秒、2820 回・−40℃±5℃雰囲気

・2MPa 以下←→P0×80%×60 秒、2820 回・−40℃±5℃雰囲気

・2MPa 以下←→P0×80%×60 秒、2820 回・−40℃±5℃雰囲気

環境暴露

環境暴露

・胴部上部前処理部 5 箇所

・胴部上部前処理部 5 箇所

・5ml 以上各々環境暴露液滴下・5ml 以上各々環境暴露液滴下・P0×125%,40 分

・P0×125%,40 分

サイクル③

サイクル③

サイクル③

サイクル③

・2MPa 以下←→P0×125%×60 秒、2820 回・85℃±5℃雰囲気

・2MPa 以下←→P0×125%×60 秒、2820 回・85℃±5℃雰囲気

・2MPa 以下←→P0×125%×60 秒、2820 回・85℃±5℃雰囲気

・2MPa 以下←→P0×125%×60 秒、2820 回・85℃±5℃雰囲気

破裂試験

破裂試験

破裂試験

破裂試験

P0：最高充てん圧力

P0：最高充てん圧力19

P0：最高充てん圧力圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準
基準内容の説明【第３条第１項第２号 同等材料】「同等材料」の記述は「規格材料と化学的成分、機械的性質が同一で、試験方法及び試料採取方法が近似しているもの。
」とした。
ここで化学的成分、機械的性質が「近似」ではなく「同一」という、より厳しい制約とした理由を以下に示す。
①データ取得したのは「規格材料」のみである。
②水素ガスは金属材料の脆化を促進する懸念がある。
ゆえに「規格材料」に対応する外国規格でも、化学的成分、機械的性質が「規格材料」の範囲
外にまたがる場合は、「同一」部分すなわち「規格材料」の範囲内のみ使用可能とし、範囲外は使用できなくなる。
参考として、SUS316L と A6061T6 の「規格材料」（日本工業規格：JIS）と、対応する外国規格（ex. ASTM、ISO）の化学的成分(表１、３)、機械的性質(表２、４)を比較した。
が「規格材料」に含まれ、は外国規格

は外国規格が「規格材料」の範囲外を含むケースである。

ステンレス鋼(SUS316L)の外国規格は、化学的成分、機械的性質とも「規格材料」の範囲外となる場合がある。アルミニウム合金(A6061T6)の外国規格は、化学的成分が「規格材料」と一致しているが、機械的性質が「規格材料」の範囲外となる場合がある。

20

表１

SUS316L に関する規格の比較（化学的成分）

規格
G3214
G3459
JIS G4303
G4304
G4305
A182/182M-04
A240/240M-04a
ASTM A276-04
A312/312M-04a
A666-03

C
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.035
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030

TS15510ISO
9327-5

Mn
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

※

表２

P
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045

：JIS⊇ASTM,ISO、

S
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030

Si
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00

：JIS⊂ASTM,ISO

Ni
Cr
12.00-15.00 16.00-18.00
12.00-16.00 16.00-18.00
12.00-15.00 16.00-18.00
12.00-15.00 16.00-18.00
12.00-15.00 16.00-18.00
10.0-15.0 16.0-18.0
10.0-14.0 16.0-18.0
10.0-14.0 16.0-18.0
10.0-14.0 16.0-18.0
10.0-14.0 16.0-18.0
10.0-13.0 16.5-18.5
10.5-13.0 16.5-18.5
11.0-14.0 16.5-18.5
11.5-14.5 16.5-18.5

Mo
2.00-3.00
2.00-3.00
2.00-3.00
2.00-3.00
2.00-3.00
2.00-3.00
2.00-3.00
2.00-3.00
2.00-3.00
2.00-3.00
2.00-3.00
2.00-3.00
2.00-2.50
2.50-3.00

N

0.10

0.11
0.11

単位は mass％，範囲で示したもの以外は上限値

SUS316L に関する規格の比較（機械的性質）

規格：JIS⊇ASTM,ISO、
耐力
(下限値)
MPa

引張強さ
(下限値)
MPa

試験材の条件

0.2%

熱処理時の直径又は厚さ
mm

1.0%

x-y

y-x

硬度
(上限値)
ロックウェル
B

ビッカース

187

90

200

200
200

ブリネル

480
450

175

29

50
40

ASTM A182/182M-04

Forged or Rolled Pipe Flanges,
Forged Fittings, and Valves andParts for High-Tempareture
Service

485

170

30

50

ISO 9327-5

Forgings and rolled or forged bars
for pressure purpose

490-690

190

JIS G3459

配管用鋼管

試験片
方向

480

175

Seamless, Welded, and Heavily Cold
Worked Pipes

方向

485

170

480
485
620
485

175

480
480

175
175

40
40

187
187

90
90

485

170

40

217

95

485
585
690
860

170
310
380
515

217

95

1035

760

40
35
25
8
5
6

JIS G3214

圧力容器用鍛鋼品

ASTM A312/312M-04a

JIS

G4303

130未満
130-200

伸び
(下限値)
％

：JIS⊂ASTM,ISO

試験条件
シャルピー
Vノッチ
衝撃試験
絞り
エネルギー
(下限値)
(下限値)
％
J

JIS11,12号 縦JIS5号横
JIS4号縦JIS4号横
L
T

棒
熱延仕上

ASTM A276-04

Bars and Shapes

JIS G4304
G4305

熱延鋼板及び鋼帯
冷延鋼板及び鋼帯
Plate, Sheet, and Strip
for Pressure Vesseles
and for General Applications

A240/240M-04a
ASTM
A666-03

表３

冷延仕上

直径又は厚さ 12.70以下
mm
12.70超annealed
1/16hard
Annealed or Cold-Worked Sheet,
1/8haradStrip, Plate,
1/4hardand Flat Bar
1/2hard厚さ
in.

0.015未満
0.015以上

225

30

85

55

35
25
30
22
35
25
40
40
30
30

170

A6061T6 に関する規格の比較（化学的成分）

187

60
50
40
40

：JIS⊇ASTM,ISO、：JIS⊂ASTM,ISO

規格

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

H4000
H4040
JIS
H4080
H4140
B209M-04
B210M-02
ASTM B211M-03
B221M-02
B241/B241M-02
B247M-02a
ISO 209-1

0.40-0.8
0.40-0.8
0.40-0.8
0.40-0.8
0.40-0.8
0.40-0.8
0.40-0.8
0.40-0.8
0.40-0.8
0.40-0.8
0.40-0.8

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

0.15-0.40
0.15-0.40
0.15-0.40
0.15-0.40
0.15-0.40
0.15-0.40
0.15-0.40
0.15-0.40
0.15-0.40
0.15-0.40
0.15-0.40

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.8-1.2
0.8-1.2
0.8-1.2
0.8-1.2
0.8-1.2
0.8-1.2
0.8-1.2
0.8-1.2
0.8-1.2
0.8-1.2
0.8-1.2

0.04-0.35
0.04-0.35
0.04-0.35
0.04-0.35
0.04-0.35
0.04-0.35
0.04-0.35
0.04-0.35
0.04-0.35
0.04-0.35
0.04-0.35

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

※

単位は mass％，範囲で示したもの以外は上限値

21

他元素
各
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

計
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

表４

A6061T6 に関する規格の比較（機械的性質）

規格：JIS⊇ASTM,ISO、

板及び条

厚さ
mm

ASTM B209M-04

Sheet and Plate

板厚mm

JIS H4040

押出棒

ASTM B221M-02

Extruded Bars, Rods,
Wire, Profiles, and Tubes
Rod/Bar

ISO 6362−2
ProfileJIS H4040

引抜棒及び線

ASTM B211M-03

Bar, Rod and Wire

ISO 6363-2

Rod/Bar

JIS H4080
ASTM B241/B241M-02

試験材条件
伸び
硬度
(下限値)
(上限値)
％
50mm 直径5倍 ブリネル

引張強さ 耐力(下限値) (下限値)
MPa
MPa

試験材の条件JIS H4000

0.4-0.5
0.5-6.5
0.15-0.20
0.20-0.25
0.25-0.50
0.50-6.30

径又は最小対辺距離
mm
肉厚
mm
径
mm
厚さ
mm

-6
6-6.306.306.3以下
6.3超100以下
6.3以下
6.3超100以下

径又は最小対辺距離
mm
径又は厚さ
mm
径
mm

-3
3-100
-3.20
3.20-200.00

肉厚
mm

6以下
6超
-6.30
6.306.3以下
6.3超25以下

継目無管
押出管
Seamless Pipe andSeamless Extruded Tube

肉厚mm
肉厚
mm

ISO 6362-2

Tube

JIS H4080

継目無管
引抜管

肉厚
mm

ASTM B210M-02

Drawn Seamless Tube

肉厚mm

ISO 6363-2

Tube

肉厚
mm

型打鍛造品
メタルフローに平行型打鍛造品
メタルフローに非平行

熱処理時の最大厚さmm
熱処理時の最大厚さ
mm

自由鍛造品

熱処理時の最大厚さmm

80以下

JIS11号
JIS12,4号
JIS11号
試験片
1.2-6.5
JIS12,4号
JIS11号
6.5-12
JIS12,4号
全体
0.63-1.20
カット
全体
1.20-6.30 試験片カット
全体
6.30-12.50
カット
0.5以上6以下
6超10以下

295

245

290

240

265

245

260

240

260

240

260

240

295
290

245

-100
試験片
-100
-100
100-200

Die Forging
メタルフローに平行Die Forging
メタルフローに非平行

厚さmm

Rolled Ring Forging

最大熱処理厚さmm-100.00

65.00-90.00-100.00

Hand Forging

厚さ
mm

試験片

100.00-200.00

22

試験片
の採取
方向

試験片
の採取
方向

8
10
8
10
8
10
8
10

10
10

9

240

10

9

265

245

260

240

260

240

8
10
8
10
8
10

7
9

10
8
12
10
14
12
10
8
12
10
14
12
8
10

8
10

295

245

290

240

290

240

供試体
実体

265

245

10
7

実体

265

245

5

L
LT
ST
L
LT
ST
供試材
実体
横
軸
周
横
軸
周
L
LT
ST
L
LT
ST

9
7
9
7
9

290

265

245

255

225

255

235

245

225

260

240

実体
-65.00

ASTM B247M-02a

試験片
の採取
方向

8
10
4
6
8
10

240

0.6-1.2

JIS H4140：JIS⊂ASTM,ISO

260

240

255

230

260

240

255

230

260

240

255

230

255

235

240

220

80

10
8
5
8
6
4
7

9
6

5

4

10
8
5
8
6
4

9
7
5
7
5
3
9
7
4
7
5
3

80

【第１９条第４項第４号

疲労き裂進展速度】「同一の材料と使用条件における疲労き裂進展速度のデータが入手できる場合は、これを用いることができる。」とした。

SUS316L と A6061T6 (表５)の、45MPa 水素中での疲労き裂進展速度(試験片図１)を、それ
ぞれ図２、３に示す。
表５ 試験材の化学的成分
C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

A6061T6

−

0.65

0.05

−

−

−

0.17

SUS316L

0.02

0.59

0.84

0.028 0.0007 12.38

17.54

Mo

2.23

mass%

Cu

Al

N

O

Fe

Mg

Zn

Ti

Bi

Pb

0.31

bal．

−

−

0.29

1.02

0.01

0.02

0.00

0.00

0.24

0.027

0.032 0.0018

bal．

−

−

−

−

−

・ 45MPa 水素中（ただし予亀裂導入は大気中）・ 環境以外の条件は基本的に ASTM-E647 準拠。
・ 繰返し速度：１Hz・ 応力比Ｒ=0.1
・ 試験片：ＣＴ試験片
62.50
50.00
Ø12.502 7.506 0.00

A
60.0°

2.125

3.125

A部詳細

45.0°

10.00

図１ CT 試験片・ き裂長測定：クリップゲージの開口変位計測によるコンプライアンス法
・ 供試材；A6061-T6 共通試験材(15t)および SUS316L 共通試験材(28t)・ 試験片採取方向：ＬＴ23

SUS316L疲労き裂伝播
10‑5
水素中１
水素中２
水素中３
大気中
水素中４

da/dN / m/cycle

10‑6

10‑7

10‑8

10‑9
1

10

100

ΔＫ / MPa・m1/2

図２ SUS316L の疲労き裂伝播

A6061‑T6疲労き裂伝播伝播
10‑5
水素中１
水素中２
水素中３
大気中

da/dN / m/cycle

10‑6

10‑7

10‑8

10‑9
1

10
ΔK / MPa・m1/2

図３ A6061T6 の疲労き裂伝播

24100